A SATURATION EN VALEUR ABSOLUE, 199 



davantage à cause de l'importance de l'extrapolation. 

 Quant aux trois courbes se rapportant à des cobalts 

 relativement durs, leur allure semble indiquer que 

 suivant toute vraisemblance elles convergent vers la 

 même valeur de a^. C'est précisément ce à quoi l'on 

 s'attend si l'on attribue ces modifications assez pro- 

 fondes de Tétat magnétique àdesanisotropies variables 

 s'opposant plus ou moins à l'orientation de l'aimanta- 

 tion dans la direction du champ. On déduit du graphi- 

 que, pour l'intensité d'aimantation spécifique du cobalt 

 doux dans les champs élevés : 



o = 162 (1 — 1.11 — j à 17° 



et pour l'intensité d'aimantation à saturation rapportée 

 à l'unité de volume, en mutipliant par la densité 8.718 

 (Landolt, Tilden) : 



I = 1442 à 17° 



Magnétite 



L'intensité d'aimantation de la magnétite dans les 

 champs élevés a été déterminée à plusieurs reprises. 

 M. du Bois 1 trouve pour l'intensité à saturation d'une 

 magnétite cristallisée parla méthode magnéto-optique : 

 1= 350. J'ai trouvé précédemment 2 435 pour un 

 cristal de magnétite de Brozzo et 469 pour un cristal 

 du Tyrol. M. V. Quittner \ dans une nouvelle étude 

 détaillée de l'aimantation de la magnétite cristallisée, 

 a constaté la grande diversité des échantillons en 



i H. du Bois. Wied. Ami., t. XXXIX, p. 36, 1890; Phil- 

 Mag., 5 série, t. XXIX, p. 262, 301, 1890. 



2 P. Weiss. Thèse, Paris 1896 et Éclairage électrique VII. 



8 V. Quittner. Thèse, Zurich 1908 et Arch. des se. phys. et nat., 

 XXVI, 358, 455, 585, 1908. 



